中华人民共和国国家标准  
 
GB 9683—××××  
    GB 9684 -2010  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
中华人民共和国卫生部    发布 ×××× -××-××发布  ×××× -××-××实施  食品安全国家标准  
复 合 袋 、 膜 
 National food safety standard  
Composite laminated bags and films  
（征求意见稿）  GB 9683 -××××  
I 前  言 
本标准代替 GB 9683 -88《复合食品包装袋卫生标准》。  
本标准与 GB 9683 -88相比，主要差异如下：  
——修改了适用范围等内容；  
——修订了 GB 9683 -88的2项指标，增加了 2项指标，其中：  
a）正己烷提取物增加了适用范围：指聚乙烯或聚丙稀为内层的复合袋、膜；  
b）删除了 65 ％乙醇提取物的适用范围；  
c）增加了脱色、溶剂残留量 2项指标。  
附录 A为规范性附录。  
本标准所代替的历次版本发布情况为：  
——  GB 9683 -88。 GB 9683 -××××  
1 食品安全国家标准  
复合袋、膜  
1 范围 
本标准适用于由纸、塑料、铝箔、镀铝塑料膜等膜材、片材经加工复合而成的多层食品包装袋、膜。  
2 规范性引用文件  
本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本
适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。  
3 术语和定义  
3.1 溶剂残留  
系指在复合袋、膜的生产中使用，但在工艺过程中未能完全去除的有机溶剂。  
3.2 溶剂残留总量  
本标准规定的溶剂残留总量系指包括甲苯在内及符合 GB 9685规定的——甲醇、乙醇、异丙醇、正
丙醇、丙酮、丁酮 、乙酸乙酯、乙酸丙酯、丁醇、乙酸丁酯和二甲苯的有机溶剂残留总量。  
4 技术要求  
4.1 原料要求  
原材料应符合相应安全标准的规定。  
4.2 感官要求   
4.2.1 成型品外观  
成型品应平整，无皱纹，不得有裂纹、孔隙和复合层分离。复合袋的热封部位应封边良好、无虚封，
外观无明显损伤。  
4.2.2 袋装浸泡液  
浸泡液不得有异嗅、混浊和脱色现象。  
4.3 理化指标：理化指标应符合表 1要求。 
表1理化指标  
项目  指标  检验方法  
蒸发残渣， mg/dm2   
GB/T 5009.60    4%（体积分数）乙酸                                          ≤ 6 
  正己烷，常温， 2h                                
  (指聚乙烯或聚丙稀为内层的复合袋、膜 )              ≤ 6 
  65%（体积分数）乙醇，常温， 2h ≤ 6 
高锰酸钾消耗量（水） ， mg/dm2                     ≤ 2 
重金属（以 Pb计） ， mg/dm2   GB 9683—××××  
2 
 项目  指标  检验方法  
  4%（体积分数）乙酸                                           ≤ 0.2 
脱色试验     
  冷餐油   呈阴性  
  65%乙醇   呈阴性  
甲苯二胺 ，mg/dm2                                ≤ 0.0008  GB/T 5009.119  
溶剂残留量    
见附录 A。   总量， mg/m2                                    ≤ 10 
  苯类， mg/m2                                    ≤ 0.5 
4.4 添加剂 
4.4.1食品容器、包装材料用添 加剂的质量应符合相应的标准及有关规定。  
4.4.2食品容器、包装材料用添加剂的使用应符合 GB 9685 的规定。  
5 其他 
5.1在产品或最小销售包装上应标识“食品接触用” 。  
5.2在产品或最小销售包装上应标识产品的材质。  GB 9683 -××××  
3 附录A 
（规范性附录）  
溶剂残留量的测定  
A.1  范围 
本方法规定了 食品容器、包装材料用复合袋、膜中溶剂残留量的测定方法。  
本方法适用于食品容器、包装材料用复合袋、膜中残留溶剂的测定。  
A.2  原理 
将复合袋、膜 置于密封容器内，在一定的温度和时间条件下，试样中残留的有机溶剂受热挥发，取
顶空气体经气相色谱分离后用氢火焰离子化检测器检测，根据试样峰面积与标准峰面积比较定量。  
A.3  试剂 
A.3.1 环己烷：  
色谱纯，在相同色谱条件下，该溶剂不应检出与被测溶解相同保留值的任何杂质峰。否则蒸馏除去
干扰。 
A.3.2  混合溶剂对照溶液：  
分别称取色谱级 标准品： 甲醇、乙醇、丙酮、异丙醇、正丙醇、丁酮、乙酸乙酯、丁醇、乙酸丙酯、
甲苯、乙酸丁酯和二甲苯各 0.1g注入预先加有 10ml环己烷（ A.3.1）的 20ml容量瓶中，加环己烷到刻
度，混匀。  
A.4  仪器和设备  
A.4.1  气相色谱仪： 附氢火焰离子化检测器（ FID）。 
A.4.2  自动顶空进样器以及与之配套的平衡瓶或相当于此功能的手工顶空设备（恒温箱、磨口注射器、
平衡瓶） 。  
A.4.3  天平：精度万分之一 。 
A.5  分析步骤  
A.5.1  参考色谱条件  
A.5.1.1  色谱柱： 100％聚二甲基聚硅氧烷 大口径毛细管色谱柱或具有相似分析效果的毛细管色谱柱  
A.5.1.2  测定条件（供参考） ：柱 温40℃，保持 5min，后以 10℃/min的速率升至 120℃，保持 2min。 
进样口温度 200℃，检测器温度 220℃，氢气 40ml/min ，空气400ml/min ，氮气 5ml/min, 分流比： 5:1。 
A.5.1.3  顶空条件： 恒温 100℃，加热 60min，进样 1.0ml。 
A.5.2  测定 
A.5.2.1  溶剂定性  
取混合溶剂对照溶液 2µ l通过垫片注入已密封的 20ml平衡瓶中， 放入预先设定好的自动进样器中，
设置进样器序列（无自动顶空进样器情况下，放入 100℃恒温箱内，平衡 60min） ，取顶空气 1.0ml，注
入气相色谱仪，测定各标准溶剂的保留时间。  
A.5.2.2  试样测定  
为避免样品中挥发性溶剂的损失， 用于分析测试的样品应密封并低温保 存。 取样时， 弃去外面几层，
取中间部分用于检测， 取样品 0.01m2（按内表面积计） ， 裁成两张放入 20ml平衡瓶中，盖上瓶盖密封，
以下按A.5.2.1“放入预先设定好的自动进样器中 ……”测定，样品图谱与混合溶剂对照溶液图谱对照，
定性出样品中实际残留溶剂，然后以环己烷为稀释剂配制相应标准品溶液，按 A.5.2.1方法测定标准品
溶剂峰面积 (标准品溶液取样量一般不超过 20µ l，其色谱峰面积与样品中对应的残留溶剂的色谱峰面积
比值应不超过 2倍)，外标法求出样品中残留溶剂量， 残留溶剂总量以上述 12种溶剂残留量之和计 。 
A.6  分析结果的表述  GB 9683—××××  
4 
 A.6.1 单一溶剂残留量的计算 见式（ A.1）。 
01.0
rr X
AmAX＝
…………………………… ………………………………………… （A.1） 
式中：   
X
——样品中溶剂的残留量，单位为毫克每平方米（ mg／m2）； 
Ax——样品中待测溶剂的峰面积；  
Ar——对照溶剂的峰面积；  
mr——对照溶剂的 质量，单位为毫克（ mg）。 
A.6.2溶剂残留总量的计算  
实际测得的各单一溶剂残留量相加之和为该样品的溶剂残留总量。  
A.7  精密度 
在重复性条件下获得的三次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的 15％。  
A.8  色谱图 
 
1——甲醇，2——乙醇，3——丙酮，4——异丙醇， 5——正丙醇， 6——丁酮，7——乙酸乙酯， 8——丁醇，9——乙酸丙酯， 10——甲苯，
11——乙酸丁酯， 12——二甲苯 
图A.1 12种溶剂色谱分离图  
A.9  其它 
本标准单一溶剂的检出限为：  0.02mg/m2。